89 
vorzüglicher Weise; mir ist indess, trotz der Zuverlässigkeit 
des Verkäufers, immer ein Zweifel geblieben, ob wirklich die 
durch den Basalt an die Gangmasse abgegebene Wärmemenge 
genügte, das darin enthaltene Gold in Fluss zu bringen und 
ob nicht dabei ein Betrug mit unterlief. 
Pseudomorpbosen nach Gold sind mir nie vorgekommen. 
Die Zusammensetzung des Goldes ist, da nur isomorphe 
Metalle mit ihm in wesentlichen Mengen in Verbindung treten, 
eine gesetzlose und procentisch sehr schwankende, pflegt aber 
in jedem District für die in gleichen Gesteinen belegenen Vor- 
kommnisse eine ungefähr gleiche zu sein. Ausser Silber fand 
ich in den untersuchten Goldvarietäten nur Kupfer, Blei und 
Eisen, — niemals ein Metall der Platinreihe. In den meisten 
Localitäten besteht das Mineral nur aus Gold und Silber. 
Kupfer gesellt sich der Mischung nur bei bedeutendem Silber- 
gehalt zu und auch dann ist sein Procentsatz ein geringer, aber 
doch mitunter genügend, dem .Golde einen schwach grünlichen 
Farbenton zu geben. Röthliches (iold, mit bedeutenderem 
Kupfergehalt, ist so selten, dass man es als Abnormität bezeich- 
nen kann; ich beobachtete es nur einmal und zwar mit Bunt- 
kupfererz und Kupferindig eingesprengt in einem aus Wollastonit, 
Granat und Quarz bestehenden Gestein von Springs in Queens- 
land. Der Feingehalt wechselt von 46 bis zu 97,02 in 
100 Theilen und es zeigt sich, dass mit diesem wechselnden 
Gehalt ausser der Farbe und dem specifischen Gewicht auch 
besonders die Geschmeidigkeit des Minerales Schwankungen 
unterworfen und wie es scheint, die Intensität der Krystalli- 
sation davon abhängig ist. Je feinhaltiger das Gold , desto 
seltener sind Krystalle und Krystalloide, desto dehnbarer und 
geschmeidiger ist es. Mit steigendem Silbergehalt vermehrt 
sich das Vorkommen der Krystalle und besonders der Krystal- 
loide. Die Geschmeidigkeit sinkt bei letzteren oft so weit, 
dass sie an Brüchigkeit grenzt; während man ein Drähtchen 
feinhaltigen Goldes vielfach hin und her biegen kann, bevor 
es abreisst, erfolgt die Trennung bei 60 procentigen Krystal- 
loiden ähnlicher Form schon nach 3 — 4 maligem Biegen. Dass 
dies seinen Grund in der Krystallisation hat, scheint mir 
zweifellos. 
Die Substanzfarbe der natürlichen Gold - Silber - Gemenge 
ist stets um einige Töne dunkler gelb , als die der aus ihnen 
durch Schmelzen erzeugten Legirungen und am auffallendsten 
ist dies auch wieder bei silberreichen Krystalloiden. Damit 
nicht zu verwechseln ist die äussere Farbe des Goldes, welche 
zuweilen von seiner Suhstanzfarbe sehr verschieden und dann 
bedingt ist durch fest anhängende Ueberzüge. Es sind be- 
